Zur Charakteristik des Bauxits. 
21 
Anfärbung mit basischen Farbstoffen bewirkt wird. Eisenhydroxyd- 
gel verringert das Anfärbevermögen und bei sehr stark eisenhaltigem 
Material kann die Aufnahme des Farbstoffes nur durch Chromato- 
lyse (Behandlung des durch Methylenblau angefärbten Präparates 
mit sehr verdünnter Essigsäure) nachgewiesen werden. Kiesel- 
säurezusatz zur Tonerde bewirkt also Basophilie. Auch im Kaolin 
ist die Kieselsäure derjenige Faktor, welcher das Mineral basischen 
Farbstoffen gegenüber zugänglich macht. 
Trotzdem echte Bauxite sehr wenig Kieselsäure enthalten, so 
dürfte dieselbe für die ausgesprochen basophile Färbbarkeit des in 
den Gemengen enthaltenen Kolloids in Betracht kommen. Wo 
aber in Bauxiten K a o 1 i n auftrat, konnte mit Hilfe der oxyphilen 
Färbungen (saure Farbstoffe), und zwar im alkoholischen Medium 
— die oxyphilen Eigenschaften des Kaolins kommen im alkoholi- 
schen Medium nicht zustande — eine Unterscheidung des frag- 
lichen Kolloids von Kaolin getroffen werden. 
Ton verhält sich färberisch ähnlich wie Kaolin. 
Hydrargillit und Diaspor, die Tonerdehydrate mit 3 und 1 H 2 0 3 
sind färberisch indifferent und nur nach dem Glühen durch saure 
Farbstoffe anfärbbar. 
Auf diesem charakteristischen Verhalten der verschiedenen 
Tonerdehydrate gegenüber Farbstoffen beruht die Unterscheidungs- 
möglichkeit der kolloiden Gemengteile des Bauxits von den fremden 
Bestandteilen. 
Die Untersuchungsresultate sind für verschiedene Vorkommen 
folgende : 
Zum größten Teile aus der Gelsubstanz bestehen die Bauxite 
von Brignoles, les Baux, gewisse Bauxite der W o c h e i n und 
die weißen zerreiblichen Einschlüsse des Zirlites. Die Istrianer 
Bauxite, besonders der von St. Helena, enthalten oolithische Ein- 
schlüsse und Konkretionen , welche abwechselnd aus kristalloiden 
und kolloiden Schichten bestehen und Anfärbung nur in den kol- 
loiden Schichten erkennen lassen. 
Daran schließen sich die dalmatinischen „Bauxit“ genannten 
Gemenge von Velka Vodica, welche sehr viel Eisen enthalten 
und auch Anfärbung mit sauren Farbstoffen (offenbar infolge des 
sehr geringen Kieselsäuregehaltes) zeigen. 
Der Bauxit von Le Baux ist größtenteils echter Bauxit, doch 
zeigen eisenschüssige Konkretionen in einigen dieser mangelnde 
Anfärbung und verhalten sich darin wie gewisse Varietäten vom 
Dep. Var, welche jedoch auch untereinander große Unterschiede 
zeigen ; einzelne bestehen vorwiegend aus Diaspor und Hydrar- 
gillit, von welchen namentlich der erstere von Säuren ausgezogen 
werden kann. Der aus Diaspor bestehende Rückstand verhält sich 
färberisch indifferent; gewisse andere Partien sind dagegen in die 
Gelsubstanz umgewandelt, so daß diese Vorkommen als unreine 
